C U I 



dont elle eft le produit. Calciner à un feu, c'eft traiter 

 une fois la matte de la manière que nous avons dit, 

 en parlant du grillage ou de la calcination , qu'on 

 commençoit par traiter la mine qui avoit befoin 

 d'être calcinée ou grillée : la griller à deux feux > 

 c'eft la paffer d'une des réparations du fourneau A, 

 dans une autre , & l'y traiter comme elle l'a voit été 

 dans la précédente , & ainfi de fuite. 



On ne met qu'un lit de bûches pour le premier 

 grillage ou feu ; on augmente la quantité de bois à 

 mefure que le nombre des feux augmente , & avec 

 raifon : car plus la matte contient de foufre , plus il 

 faut faire durer le feu , chauffer doucement , & ufer 

 d'un feu qui n'aille pas fi vite. 



Les mattes calcinées fe fondent dans le fourneau 

 B , Pl. V. de Métallurgie , fig. i. avec cette feule dif- 

 férence , que les fouflets vont moins vite , & qu'on 

 pouffe moins le feu. La matière coule du fourneau 

 dans la première caffe , de la première caffe dans la 

 féconde , d'où on l'enlevé par plaques ou pains , 

 comme nous l'avons décrit ci-deffus , & l'on a des 

 fécondes mattes & un peu de cuivre noir : ce cuivre 

 noir eft mis à part. 



Ces fécondes mattes fe reportent encore au four- 

 neau de grillage A , pour y être recalcinées , d'où 

 elles reviennent enfuite pour être fondues au four- 

 neau B. On les calcine cette fois au fourneau A a 

 cinq ou fix feux ; & par cette nouvelle fufion au 

 fourneau B , il vient une troifieme matte plus riche 

 que la féconde , ainfi que la féconde étoit plus riche 

 que la première , avec du cuivre noir. On obtient 

 du refte une troifieme matte par la même manœuvre 

 que les mattes précédentes , & l'on met aulîi à part 

 le cuivre noir. 



On reporte au fourneau de grillage ou de calci- 

 nation , la troifieme matte , où elle effuie encore 

 cinq à fix feux ; on la remet au fourneau de fufion , 

 d'où il fort cette fois une matte riche , avec trois 

 quarts de cuivre noir. 



Telle eft la fuite des opérations de la fonderie ou 

 fufion , & l'ordre dans lequel elles fe fuccéderoient 

 dans une mine & des fourneaux où l'on travaillerait 

 pour la première fois ; mais on procède autrement 

 quand les fourneaux font en train. Alors on fond la 

 mine & les différentes fortes de mattes dans un mê- 

 me fourneau B, dont le travail eft ininterrompu. On 

 commence par fondre les mattes , & entre les mattes 

 on choilit les plus riches , pour les faire parler les 

 premières ; on leur fait fuccéder les mattes les moins 

 riches ; à celles-ci , celles qui le font moins encore , 

 ou les mattes pauvres , 6c l'on finit par la mine. 



\ La raifon de cet ordre , c'eft que le fourneau s'ufe, 

 qu'il s'y forme , fur-tout au fond , des cavités , & 

 qu'il vaut mieux que ces creux fe rempliffent de 

 matte pauvre que de matte riche. Il arrive cepen- 

 dant dans la fuccefTion ininterrompue des fufions,que 

 l'on a quelquefois dans les poches ou caffes des 

 mattes plus ou moins riches , & du cuivre noir ; & il 

 ne faut pas craindre que ces différens produits fe 

 confondent , & que l'on perde le fruit des calcina- 

 tions : car les mattes riches étant plus pefantes que 

 les autres , gagnent toujours le fond de la caffe , en- 

 forte qu'on a dans les caffes le cuivre noir, la matte 

 riche , la matte moins riche , la matte pauvre , à- 

 peu-près dans l'ordre des calcinations. 



On obferve toutefois dans les fourneaux de cal- 

 cinations , de griller enfemble les mattes les moins 

 riches. Il y a à ce procédé de l'œconomie ; car il ne 

 faut pas plus de bois pour griller trente quintaux de 

 matte , que pour n'en griller que cinq à fix. 



Conféquemment on a foin d'attendre qu'on ait 

 beaucoup de mattes riches , & l'on en rama fie le 

 plus qu'on peut, pour en faire le grillage à part, ou 



G U I 543 



du moins on ne la confond qu'avec celle qui lui fuc- 

 cede immédiatement en richeffe. 



Voici donc l'ordre des produits de toutes les dif- 

 férentes opérations : fcories , matte pauvre , matte 

 moyenne , matte riche , cuivre noir. 



Le cuivre noir eff l'état dernier auquel on tend par 

 les calcinations & les fufions réitérées , à réduire 

 toute la mine , en la faifant pafîer par ces étets de 

 mattes différentes. 



Du raffinage du cuivre. Raffiner le cuivre , c'eft le 

 conduire de l'état de cuivre noir à celui de cuivre de 

 rofette, ou c'eft diffiper le refte de foufre qui le con- 

 ftitue cuivre noir. 



Cette opération fe fait au fourneau C, Planch. K 

 de Métallurg. fig. x . qu'on y voit en entier , & dont 

 on a repréfenté une coupe & l'intérieur , Plan. VI. 

 de Métallurg. fig. G. & les évents de fon terre-plein, 

 fig. 5, même Planche. 



On commence par garnir la caffe ou poche qui 

 eff au-dedans avec le mélange de terre graffe & dè 

 charbon en poudre dont nous avons parlé plus haut. 

 Après ce préliminaire , on la fait fécher avec du char- 

 bon, qu'on y entretient allumé pendant une ou deux 

 heures. 



Cela fait , il s'agit de travailler. Pour cet effet on 

 remplit toute la caffe de charbon de bois ; on place 

 fur ce charbon un pain de cuivre noir ; on fait fur ce 

 pain un lit de charbon ; on met fur ce lit trois ou 

 quatre pains , enfuite du charbon , puis lit fur lit des 

 pains alternativement, du charbon, jufqu'à la con- 

 currence de cent , cent vingt, cent cinquante, deux 

 cents , deux cents cinquante , trois cents pains , fui- 

 vant la grandeur de la caffe, qui s'étend confidéra- 

 blement pendant le travail. 



On chauffe. Les foufnets marchent à -peu -près 

 pendant deux heures , au bout defquelles le raffineur 

 trempe une verge de fer dans le cuivre qui a gagné 

 le fond de la caffe ; c'eft un effai : au fortir de la caf- 

 fe , il plonge fa baguette enduite d'une pellicule de 

 cuivre, dans de l'eau froide ; elle s'en détache ; il en 

 examine la couleur, & il juge à cette couleur fi la 

 matière eft ou n'eft pas affinée. Cet effai fe répète 

 d'un moment à l'autre ; car la matière prend avec 

 beaucoup de vîteffe des nuances fucceffives , diffé- 

 rentes & perceptibles pour Faffineur. 

 i Dans le cours de cette fufion, on décraffe la ma- 

 tière , une , deux , trois, ou quatre fois ; ce qui fe fait 

 en écartant le brafier qui nage à fa furface avec un 

 rable , ou en fe fervant de cet infiniment pour en 

 enlever les ordures : enfuite on repouffe le brafier , 

 & l'on y fubftitue de nouveau charbon , s'il en eft 

 befoin. 



Lorfque Pafnneur s eft affûré par un dernier effai 

 de la perfection de fa matière & de fon degré d'affi- i 

 nage, on écarte encore le charbon , on décraffe de 

 nouveau, on balaye les bords de la caffe ; le cuivre 

 paroît alors dans un état de fluidité très-fubtile , fans 

 toutefois bouillonner; il frémit feulement , il élance 

 dans l'ajr une pluie de grains menus , qu'on peut 

 ramaffer en paffant une pelle de fer à - travers cette 

 elpece de vapeur, à un pié ou environ au-deffus de 

 la furface du fluide, Elle s'appelle fleurs de cuivre ou 

 cendre de cuivre. Pour en arrêter Yefiuvium , & empê- 

 cher la matière de s'éparpiller ainfi, le fondeur af- 

 perge légèrement la furface avec un balai chargé 

 d'un peuxl'eau. Pour faire cette afperfion fans péril, 

 on laifie refroidir la furface du cuivre ; cela eft effen- 

 tiel, car fi l'on répandoit l'eau avant que la furface 

 eut commencé à fe figer, il fe feroit une explofion 

 confidérable , capable de faire fauter l'attelier. 



Lors donc que la furface commence à fe confoli- 

 der un peu , on a un petit baquet plein d'eau , on en 

 jette une flaquée légère fur la furface du métal : cette 

 eau bouillonne S>C difparoîten un moment ; on a alors 



L. 



